759 



ist. Alle diese Gebilde gingen durch Zwischenstufen in einander über, 

 gehörten also einer und derselben Substanz an. Dass diese für Schwer- 

 spath zu halten sei, erscheint um so unbedenklicher, als sich zugleich 

 unzweifelhafte Flussspat h-Krystalle (mit Kantenlängen bis zu 0,04 Mm.) 

 gebildet hätten, fast alle in scharfkantigster Hexaeder-Form. Meist 

 waren sie den Schwerspathkrystallen aufgewachsen, zum Theil sassen sie 

 auch einzeln und in kleinen Gruppen in der Nähe derselben. Bei ge- 

 steigerter Vergrösserung (bis zum 300fachen) zeigten sich manche Schwer- 

 spathkrystalle — tannenbaumähnliche Gebilde wie beilförmige Tafeln — 

 ganz übersäet von unregelmässig darüber ausgestreuten kleinen Hexa- 

 edern. Die chemische Analyse dieses Krystall-Gemenges ergab, wie vor- 

 auszusehen, schwefelsauren Baryt und Fluorcalcium als alleinige Bestand- 

 teile. — In Betreff des verschiedenartigen krystallinischen Typus der 

 dargestellten Flussspathkrystalle verdient es schliesslich als ein Erfah- 

 rungsresultat hervorgehoben zu werden: dass langsame Entstehung, 

 in Verbindung mit niederer Temperatur, die Hexaeder-Bildung begün- 

 stigt, während schnelle Entstehung, in Verbindung mit hoher Tem- 

 peratur, auf k t a e d e r-Bildung hinwirkt. 



K. Haushofer: über eine mechanische Trennung zusam- 

 menkrystallisirter Körper. (Journ. f. prakt. Chem. Bd. 7. S. 147 ff.) 

 Wenn man ein Gemenge verschiedener zusammenkrystallisirter Körper 

 mechanisch soweit zerkleinern könnte, dass die einzelnen Theilchen ver- 

 schiedene Substanz repräsentirten, so wäre es bei Körpern, deren Gemeng- 

 theile wesentliche Unterschiede im spec. Gewichte zeigen, leicht, sie durch 

 Schlämmen zu zerlegen und selbst in dem Falle, dass nur ein kleiner 

 Theil des Pulvers soweit zerkleinert wäre, wie angenommen ist, müssten 

 die Produkte des Schlämmens Unterschiede in der chemischen Zusammen- 

 setzung nach einer a priori bestimmbaren Richtung hin zeigen. Darauf 

 gründen sich die Versuche, welche zunächst mit einem Siderit von Loben- 

 stein vorgenommen wurden. Die Analyse dieses Minerals, welches voll- 

 kommene Individualisation und Spaltbarkeit zeigte, ergab: 



76,84 kohlensaures Eisenoxydul 



20,75 kohlensaure Magnesia 

 0,81 kohlensaure Kalkerde 

 1,69 kohlensaures Manganoxydul, 

 somit eine Zusammensetzung, welche sich einerseits für den vorliegenden 

 Zweck vorzüglich eignen musste, andererseits aber auf eine ziemlich ein- 

 fache Constitutionsformel führt, da das Eisenoxydulcarbonat gegen die 

 Summe der übrigen Carbonate sich genau verhält wie 7:3.— Eine grös- 

 sere Menge davon — etwa 200 Grm. — wurde fein gepulvert, durch ein 

 Tuch gebeutelt, das Feinste mit etwa l j 4 Lit. ausgekochten destillirten 

 Wassers aufgeschlämmt und durch Absitzenlassen und Abgiessen des noch 

 suspendirten Theiles in 6 Sedimente getrennt. Diese wurden alle zugleich 

 bei 110° getrocknet, gewogen, in Schwefelsäure gelöst und auf ihren Ge- 



